DE LA LÉPIDOLITHE. l63 



en une heure de cette manière, et beaucoup plus exactement. 

 En outre , cette manière procure la facilité de retirer du creuset 

 les matières après qu'elles ont subi la conlection désirée , tandis 

 qu'on a beaucoup de difficulté à les sortir du matras, aux parois 

 duquel elles s'attachent quelquefois si étroitement qu'il en reste 

 toujours quelques parties , quelque soin que l'on prenne. 



Au bout d'une heure la lépidolithe fut réduite en une espèce 

 de pâte homogène qui se boursoulloit comme l'alun. 



On continua l'action du feu en remuant continuellement , 

 jusqu'à ce que la matière fût réduite en une poudre peloton- 

 neuse ; alors elle fut broyée dans un mortier de silex, puis ou 

 la fit bouillir avec environ deux à trois hectogrammes d'eau 

 distillée , et l'on filtra. Il resta sur le filtre une poudre blanche , 

 qui, bien lavée et rougie , pesoit cinquante - deux parties : 

 c'étoit de la silice. Cette expérience prouve, d'une manière 

 évidente , que l'acide sulfurique a, dans l'espace d'une heure, 

 attaqué la totalité de la pierre , puisqii'au lieu d'avoir plus de 

 cinquante-cinq parties de résidu , proportion dans laquelle 

 on a trouvé la silice par l'analyse avec la potasse , dans celle-ci 

 on n'en a que cinquante-deux. 



La dissolution sulfurique dont la silice avoit été séparée, a 

 été évaporée de noixveau , et lorsque l'on jugea la liqueur assez 

 rapprocKée , on In laiocci iciroldir, ji.u lioiit de vinc^t - ciuatre 

 heures, il y avoit dans cette liqueur de très-beaux cristaux 

 octaèdres d'alun , qui , séparés et égouttés sur du papier , pe- 

 soient cent-vingt-huit parties. 



L'eau mère de ces cristau.^; , évaporée davantage , donna 

 encore une petite quantité d'alun ; mais comme il eût été très- 

 dilHcile de séparer exactement ce sel du milieu de la liqueur 

 alors trcs-cpaisse , le tout fut redissous dans l'eau et décom- 

 posé par l'ammoniac. Après avoir séparé et lavé l'alumine , 

 on fit évaporer la liqueur ammoniacale jusqu'à siccité; le sel 

 résultant frit chauffé dans un creuset de platine jusqu'à ce qu'il 

 cessât d'exhaler des vapeurs blanches , et que la matière fût en 



